Mar 1 EKS : Über technische Prüfung des Kautschuks und der Balloristüffe. 34i) 



mechanischen Prüfungen getroffen sind, weil ich in dieser Richtung 

 mehr persönlichen Anteil genommen habe. 



Die Festigkeitseigenschaften interessieren besonders den Ver- 

 braucher der Kautschukwaren; sie müssen also in möglichst voll- 

 kommener Weise durch die Wahl des Rohmaterials, durch soi-gfältige 

 Ausprobung der Mischung und durch bestes Vulkanisieren in die Er- 

 scheinung gebracht werden. Man muß dabei darauf Bedacht nehmen, 

 daß die Gummiwaren sich durch die Wirkung des Lichtes und der 



Fiff.3. 



Ringe. 



leppeissvepsuche mi^ Weichgummi 



_ StabftrmA-. 



Material I. 



SfabfproiD. 



^ 'Tucbndihn^ 



K> (> nÄ«< 



Vl>W>sM 



»O^ O Tütk- 



ritMaiJ ' 



"■■§ 



ig IE 



II 



Luft oder anderer Einflüsse nicht zu schnell verändern und ihre Ge- 

 brauchsfähigkeit verlieren. 



Für die Ermittelung der Festigkeitseigenschaften habe ich 

 eine Maschine nach Art derjenigen beschafft, die ich seinerzeit mit 

 der Firma L. Schopper in Leipzig für die Papier- und Textilstoff- 

 prüfung ausbildete. Wie für die Papierprüfung mußte zunächst fest- 

 gestellt werden, welchen Einfluß die Art der Versuchsausführung, 

 insbesondere die Form der Probestücke, auf das Versuchsergebnis aus- 

 übt. Zu dem Zweck wurden Versuche mit den bis dahin gebräuch- 

 lichen Probenformen (Fig. 2) vorgenommen. Man erkannte bald die 

 Unzulänglichkeit der von der Praxis zumeist benutzten stabförmigen 

 Proben für den Zugversuch und fand, daß am besten ringförmige 

 Proben zu verwenden seien. Die stabförmigen Proben ohne Köpfe 

 waren am unbrauchbarsten ; die Stäbe mit Köpfen führten, namentlich 



